열간 압연 후 , 표층 의 산화층 을 기계 연마 에 의해 제거 ( 면 삭 ) 했 다 . 그 다음 에 , 압연 율 82 % 로 냉간 압연 을 행한 후 , 용체 화 처리 에 제공 했 다 . 용체 화 처리 에 있 어서 는 , 용체 화 처리 후 의 평균 결정 입경 ( 쌍정 경계 를 결정 입계 로 간주 하 지 않 는다 ) 이 10 ~ 40 ㎛ 가 되 도록 도달 온도 를 합금 조성 에 따라 700 ~ 850 ℃ 의 범위 내 에서 조정 하 고 , 700 ~ 850 ℃ 의 온도 역 에서 의 유지 시간 을 10 sec ~ 10 mim 의 범위 로 조정 했 다 . 계속 하 여 , 상기 용체 화 처리 후 의 판재 에 대하 여 , 압연 율 20 % 로 마무리 냉간 압연 을 실시 했 다 . 또한 , 필요 에 따라서 도중 에 면 삭 을 행하 여 , 판 두께 는 0 . 2 mm 로 맞추 었 다 . ' 미 시효 처 리재 ' 로서 의 공 시재 에 는 이 단계 의 판재 를 사용 했 다 .